( 332 ) 

 d'acide vanadique que moi. On reconnaît facilement la présence de l'arsenic 

 dans la dpwalqiiile en chauffant, dans le niatras, la matière mélangée avec 

 du carbonate de soude et du cyanure de potassium; on obtient ainsi un an- 

 neau métallique d'arsenic très-marqué. C'est la première fois, d'ailleurs, 

 qu'on trouve de l'arsenic dans un silicate, et le vanadium s'y rencontrant 

 aussi très-rarement, ce minéral présente le plus haut intérêt au point de 

 vue chimique. J'ai donc refait luie analyse complète de la dewalquite en 

 reprenant avec soin, comme contrôle, tous mes précipités, pour voir s'ils 

 n'avaient pas retenu de l'acide vanadique; car il n'existe point à ma con- 

 naissance de bonne méthode pour séparer ce métal de plusieurs autres 

 corps. Voici quels sont les résultats de mon analyse : 



Silice 28,40 



Alumine ■ 24,80 



Oxyde fon itiiie i , 3 1 



Oxyde manganeux 25,70 



Cliaiix 2 ,98 



Magnésie. . 4» 07 



Oxyde de cuivre 0,22 



Acide arséni(iiie.. . 6,35 



Acide vanadi<nie 3, 12 



(i) Eau et perte an feu 5, 20 



102, i5 

 )) A la fin de sa dernière Notice, M. Lasaulx critique en tous points mon 

 premier travail , en disant que je n'ai pas reconnu la nature du minéral , que 

 mon analyse est inexacte et que le nom de dewalquite doit disparaître pour 

 faire place à celui de d'ardennit, d'abord par droit de priorité et ensuite 

 parce que le minéral que j'ai analysé n'existe point avec la composition 

 donnée par moi. Je vais répondre à M. Lasaulx et lui montrer, en me ser- 

 vant de ses propres résultats, qu'il n'a reconnu, dans ses deux pre- 

 mières Communications, ni la véritable nature du minéral, ni sa composi- 

 ■ lion. D'abord M. Lasaulx donne au minéral le nom de maiir/anclisllten, 

 sans faire mention du vanadium; peu après, il reconnaît la présence de 

 l'acide vanadique, et en trouvée pour 100; le manganèse est toujours 

 considérécomme sesquioxyde, et il annonce, en outre, 2 pour 1 00 de platine, 



(i) Au rouge, la perte au feu n'est que d'un centième environ, mais, à une température 

 plus élevée, la matière se fritte et la perle est de cinq centièmes. 11 est probable qu'il se 

 dégage de l'oxygène ou de l'acide arsénieux, à moins d'admettre un degré d'oxydation 

 moindre jiour l'arsenic et le vanadium. 



